52 KArRrSsSTEn 
ten zusammengesetzte Verbindung des Kupfers mit Blei, auf der Ober- 
fläche des Kiehnstocks aufzuheben. Diese Aufhebung zerswört aber das 
Gleichgewicht in der ganzen Masse, weshalb das Blei dasselbe in der 
glühenden Verbindung immer wieder herzustellen strebt und auf der 
Oberfläche des Kiehnstocks stets wieder abgeschieden wird, so dafs der 
Erfolg die Verminderung des Bleigehalts des Kiehnstocks seyn mulfs. 
Der Prozefs des Darrens giebt ein überzeugendes und lehrreiches 
Beispiel von Entmischungen, welche in einer gewissen Temperatur ohne 
einen flüssigen Zustand der Mischung statt finden können, so wie fer- 
ner von Verbindungen, welche sich in allen Verhältnissen, selbst in ei- 
ner nach bestimmten Mischungsgewichten zusammengesezten Mischung, 
unter gewissen Umständen ausbilden. Betrachtet man genauer die Zu- 
sammensetzung des Darrostes in den verschiedenen Stadien des Darr- 
prozesses, so ergiebt sich eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen 
dem Darrost vom ersten und vom dritten Stadio. Erwägt man, dafs 
der Darrost zu Ende des ersten Stadii immer reicher an Kupferoxydul 
ward, dafs er schon sparsamer niedertropfte und fast ganz zu fliefsen 
aufhörte; dafs im zweiten Stadio verhältnifsmäfsig nur wenig, aber an 
Bleioxyd reicherer Darrost erfolgte und dafs im dritten Stadio wieder 
ein starkes Niederfliefsen von Darrost, von derselben Zusammensetzung 
wie der vom ersten Stadio statt fand, so mufs man die Ursachen dieses 
Erfolges darin suchen, dafs sich das Blei aus der Mitte des Kiehnstocks 
nicht so schnell nach der Oberfläche begeben, oder sich vielmehr nicht so 
schnell gleichmäfsig in der ganzen Masse des Kupfers vertheilen konnte, 
um immer Darrost von gleicher Zusammensetzung zu bilden. Das mitt- 
lere Stadium des Darrprozesses hat also vorzüglich den Zweck der gleich- 
mäfsigen Vertheilung des zurück gebliebenen Bleies in der ganzen Masse 
des Kiehnstocks, nnd dient zur Vorbereitung für das dritte Stadium. 
Man sollte vermuthen, dafs der Silbergehalt des Bleies nicht mit 
in den Darrost übergehen, sondern dafs das oxydirte Silber bei der Ein- 
wirkung des Bleioxyds auf das Kupfer regulinisch wieder hergestellt 
würde. Die Erfahrung bestätigt diese Vermuthung nicht, indem der 
Pickschiefer fast zu den’ silberärmsten Abgängen gehört, welche bei dem 
ganzen Saigerhüttenprozefs vorkommen. Es liegt darin ein neuer Be- 
